LES ACIERS ÉLECTRIQUES 89 



réservoir peut être complètement clos et par suite perdre très peu de 

 chaleur par rayonnement. On pourra donc faire agir sur le métal 

 coulé du Martin tous les fondants basiques nécessaires à l'élimination 

 complète des impuretés et terminer l'opération par une mise au point 

 convenable. 



Cet appareil présente, en théorie du moins, les avantages du four de 

 Gysingue : chautïage en vase clos, suppression des électrodes, et ceux 

 des fours Héroult et Keller : purification de l'acier; il aurait en outre la 

 supériorité de pouvoir mettre en œuvre des quantités considérables 

 d'acier. Toutefois il faut attendre les résultats des essais en cours pour 

 se prononcer en toute certitude sur la valeur d'un semblable four. 



J'ajoute enfin que dans le dispositif Schneider, des améliorations 

 sérieuses ont été apportées au transformateur pour diminuer les pertes 

 d'énergie. 



Procédé Girod. 



La « Société anonyme électro-métallurgique » qui exploite les pro- 

 cédés de M. P. Girod, fabrique depuis plusieurs années les alliages de 

 fer les plus variés par voie électrique. Les fours employés, qui avaient 

 été jusqu'ici tenus rigoureusement secrets, ont été brevetés dans ces 

 temps derniers. 



On emploie à Ugine deux types de fours distincts. Le premier type 

 qui s'applique aussi bien aux aciers qu'aux ferroalliages est un four à 

 arcs et à résistance. 



Il est constitué essentiellement par une capacité cylindrique à parois 

 magnésiennes, mobile autour d'un axe horizontal. Les électrodes, 

 dont le nombre est variable suivant les dimensions du four, traver- 

 sant le couvercle du creuset et amènent le courant au-dessus de la 

 surface du laitier comme dans le procédé Héroult. Un arc jaillit entre 

 chaque électrode et le laitier, puis le courant traverse la masse métal- 

 lique et de là se rend à des pièces polaires noyées dans la maçonnerie 

 formant le fond du four. 



Ces pièces polaires constituant les électrodes de sortie du courant, 

 sont en relation avec le bain de fusion par l'intermédiaire de petits 

 canaux remplis de métal fondu. On évite leur fusion en les faisant 

 parcourir dans leur intérieur par un courant d'eau froide. 



Pour un four de 2 mètres de diamètre, on utilise quatre électrodes 

 et 14 pièces polaires inférieures. Par une semblable division du cou- 

 rant dans la masse métallique, on répartit la chaleur d'une façon assez 

 uniforme. 



